APPLICATIONS DES ACIERS AU NICKEL. 



255 



ou trois phases distinctes, par l'étude de la dilatation 

 d'un alliage déterminé '. 



La courbe complète représentée par la fig. 1 , indi- 

 que, en exagérant les courbures, les cinq phases succes- 

 sivement ascendantes par les segments A B, BC, CD, 

 DE, EF. Les deux portions extrêmes sont normales ; 

 l'anomalie commence au point B et se termine au 

 point E. 



Fig. 1. 



Dans la région AB, la dilatation est celle d'un mé- 

 lange de fer et de nickel magnétiques ; la phase E F 

 correspond à un mélange de fer et de nickel non ma- 

 gnétiques; la phase CD indique la plus grande rapidité 



' M. Charpy a mesuré il est vrai la dilatation de quelques aciers 

 au nickel dans un intervalle de température très étendu, mais ses, 

 températures de repère sont trop éloignées pour que les courbes 

 puissent être déduites avec sûreté de ses mesures dont, au sur- 

 plus, la précision n'a pas été très grande jusqu'ici. D'après une 

 communication personnelle, M. Charpy se prépare à répéter set. 

 mesures dans des conditions plus parfaites. 



